— 244 — 
mar på samma sätt, som chromoxid, men svagare. Utvecklar 
ett spår af chlor med saltsyra, men dekomponeras ej utaf den¬ 
na, men jern utdrages. 
Analysen gaf: Si 
33,805 håller syre 
47.552 
6,3 
Mn 
. 46,177 - 
40,384' 
Ca 
0,725 - 
0,205 
= 4 4,138 
4,0 
Mg 
4,419 - 
0,549, 
Fe 
7,529 - 
2,258 
= 2,741 
4,o 
Al 
4,034 - 
0,483 
9,575 - 
8,513 
3,i 
400,264. 
Syreqvantiteterna blifva således 48 : 42 : 3 : 9, och formeln 
• ••• • 
kunde vara 4R 3 Si+RSi 2 +9H, en formel, som dock är föga san¬ 
nolik. När man tar i betraktande mineralets dels fysikaliska 
egenskaper, dels att det endast föga angripes af saltsyra, hvar- 
vid hufvudsakligen jern utdrages, samt slutligen dess förhållande 
i blåsrörslågen, så synes det snarare vara ett basiskt oxidulsi- 
likat af mangan med jernoxidhydrat, och formeln blir 6(Mn 2 Si+D) 
+FeH 3 ( = 2{mn 2 S 3 -fAq}-fFeAq). 
4. Tvåtredjedels kalk-talkjordssilikat med tredjedels vat- 
tenhcdtigt ler jords-jer noxidsilikat från samma ställe. 
Mineralet är ljusgult, derbt, utan skönjbara genomgångar. 
Öfverallt genomdraget af fina qvartstrådar och mikroskopiska 
korn, så att det är ett ytterligt besvär att erhålla så mycket 
rent material, som erfordras till analysen. Finsplittrigt brott; 
hårdheten lika med föregående eller något större; fettglans, när¬ 
mande sig glasglans; pulvret samma färg, som mineralet i stycke. 
Eg. vigt =3,320 vid +45° C. 
Svartnar i kolf och ger vattén. Smälter för sig på kol 
under blomkålslik pösning till en svart glaskula. Lyser dervid 
någorlunda starkt. Löses trögt i bit i flusserna, deremot med 
lätthet såsom fint pulver; kiselskelett i fosforsaltet. Glasperlan 
starkt färgad af mangan. Boraxperlan låter ej fladdra sig oklar. 
— Dekomponeras icke af saltsyra, samt endast ofullkomligt i 
